lA NATURALEZA 93 



amarillo de cera, y pajizo; á veces teñidas de rojo, por la arcilla del pórfido 

 rojo que las acompaña. 



Los cristales de textura hojosa tienen una dureza de 4 á 5, y dan raspa- 

 dura blanca. Es quebradizo: su peso especifico es de 7,52. Según el Sr. 

 Rammelsberg tiene el de la Carolina del Sur7,G7: y 6,86-6.909, el de Eu- 

 ropa, según Breithaupt. 



Hace efervescencia con los ácidos. 



La solución clorhydrica toma luego un hermoso color amarillo subido. 



Da agua en el matracito calentado á la lámpara de alcohol. 



Al soplete tiene una fusibilidad de 1 . 



Se funde en escoria amarillenta con pegadura amarilla parduzca; y conti- 

 nuando el soplo á la llama de reducción, se obtienen globulitos metálicos y 

 quebradizos. 



En el "Nenes Jahrbuch der Mineralogie von Leonhard und Geinitz," de 

 1874, entrega 8.", pág. 801, el Sr. Frenzel de Freiberg publicó un análisis, 

 dando la composición siguiente en 100 partes: 



Oxido de bismuto 90,10 



Acido carbónico. ..:.... 7,00 



Acido sulfúrico 0,27 



Agua 1,80 



Residuos : 0,30 



99,47 



Los análisis que trae el Sr. Dana en la última edición de su System of 

 Mineralogy,en la descripción de esta especie, pág. 716, practicados por los 

 Sres. Rammelsberg y Gentil, con ejemplares de la Carohna del Sur, son los 

 siguientes: 



C líi H 



1." Distrito de Chesterfield 6.56. 90.00. 3.44=100 Ramra. 



2.» ,, „ ,, 7.04. 89.05. 3.91=100 Genth. 



3." „ ,, „ 7.30. 87.67. 5.03=:100 Genth. 



Gomo se ve, estos últimos análisis solo difieren del primero en la cantidad 

 de agua y un cuarto por ciento de ácido sulfúrico, que da el del Sr. Frenzel; 



de manera que en la fórmula 3(BiG-f-H)-!-BiH=Bi ^G ^H^ del Sr. Rammels- 

 berg, solo habría una variación en la proporción de átomos de agua que no 

 hace una variación esencial en la fórmula. El Sr. Cabrera en tres análisis di- 

 ferentes sacó: 4,43; 4,06; y 4,76 de agua; lo que da un término medio de 

 4,42, y una proporción atómica de H.^' 



